## PENGARUH JENIS DAN KONSENTRASI ZAT FIKSASI PADA EKSTRAK DAUN MANGGA DALAM PEWARNAAN KAIN BATIK
(Effect of Type and Fixation Concentration on Mango Leaf Extract in Batik Fabric Dyeing)
Oktalia Ajeng Widian 1) , Tri Widayatno 1) , Agus Haerudin 2*)
1 Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jalan Ahmad Yani Pabelan, Surakarta, 57162, Indonesia
2 Balai Besar Kerajinan dan Batik, Jalan Kusumanegara Nomor 7 Yogyakarta, Indonesia
* e-mail: d500180076@student.ums.ac.id
Abstract
The dyeing of batik cloth can use natural and synthetic dyes. The use of synthetic dyes in everyday life  has  an  unfavorable  effect  on  the  environment,  because  it  is  carcinogenic.  Therefore,  it  is necessary to make efforts to produce natural dyes that can replace synthetic repair materials. Manganese  plants  contain  mangiferin  pigments  or  flavonoid  compounds  which  are  used  as natural  dyes.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  effect  of  type  and  fixation concentration of mango leaf extract as a dye for batik cloth. This research method used a variety of alum and lime fixators with concentrations of 2%, 4% and 6%. the results showed that alum fixation gave a better fastness value than the fixation agent in lime with a concentration of 6% and the value of the test results was 4-5 which was at the good category, the results of the color difference test L*, a*, b* and identification of the color code and color light was done through encycolorpedia and the direction of the color produced from mango leaf extract showed a brown color in the fixation substances of alum and lime.
Keywords: Mango Leaf, Fixation, Fastness, Natural Dye

## Abstrak
Pewarnaan  kain  batik  dapat  menggunakan  pewarna alami  dan  sintetis.  Penggunaan  pewarna sintetis dalam kehidupan sehari-hari memiliki efek tidak menguntungkan bagi lingkungan, karena bersifat karsinogenik. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menghasilkan pewarna alami yang  dapat  menggantikan  bahan  perbaikan  sintetis.  Tumbuhan  mangga  mengandung  pigmen mangiferin atau senyawa flavonoid yang digunakan sebagai pewarna alami. Tujuan penelitian ini  ingin  mengetahui  pengaruh  jenis  dan  konsentrasi  zat  fiksasi  pada  ekstrak  daun  mangga sebagai pewarna kain batik. Metode penelitian ini menggunakan variasi bahan fiksasi tawas dan kapur dengan konsentrasi 2%, 4%, dan 6%, hasil penelitian menunjukkan bahwa fiksasi tawas memberikan nilai ketahanan luntur yang lebih baik dibandingkan zat fiksasi pada kapur dengan konsentrasi  6%  dan nilai  hasil  uji 4-5 pada kategori baik,  hasil  uji  beda  warna  L*,a*,b*  dan identifikasi kode warna serta cahaya warna melalui encycolorpedia, arah warna yang dihasilkan dari ekstrak daun mangga menunjukkan warna coklat pada zat fiksasi tawas maupun kapur .
Kata kunci: Daun Mangga, Fiksasi, Tahan Luntur, Pewarna Alami

## PENDAHULUAN
Indonesia mempunyai kekayaan yang melimpah  dengan  sumber  daya  alam biologi  banyak  sekali  macam  tanaman, mengandung  banyak  sekali  pewarna. Negara ini masih memiliki warisan budaya dan  sejarah  yaitu  suatu  wujud  kekayaan yang tidak terwujud dan berkembang pesat
di jawa yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu yaitu batik.
Pada  pewarnaan  kain  batik  dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: Pewarna  Alami  terbuat  dari  bahan  alam baik  dari  hewan  maupun  tanaman. Sebagian besar pewarnaan alami diperoleh dari  tanaman.  Peningkatan  penggunaan
pewarna  alami  terjadi  pada  abad  ke-19. Pada  akhir  abad  19,  sebagian  besar pewarna  alami  digantikan  oleh  pewarna sintetis  (Rahayu  et  al.,  2020).  Pewarna sintetis  didasarkan  pada  reaksi  kimia komponen  dasar  seperti  batubara,  arang atau turunan minyak bumi dari hidrokarbon aromatik  seperti  antrasena,  benzena  dan naftalena (Amalia & Akhtamimi, 2016).
Tanaman  mangga  biasanya  hanya dimanfaatkan  untuk  konsumsi  saja,  tetapi seiring  dengan  berkembangnya  teknologi terdapat bagian lain yang dapat dimanfaatkan, salah satunya adalah bagian daunnya.  Tanaman  mangga  ( Mangifera indica L .) merupakan tumbuhan hortikultura yang memiliki nila i gizi yang tinggi  bagi  kesehatan  manusia  karena bernilai  ekonomis  tinggi.  Selain  itu  daun mangga menghasilkan warna hijau kekuningan mengandung pigmen flavonoid yang digunakan sebagai pewarna alami untuk kain (Rahmah et al., 2017).
Menurut penelitian yang telah dilakukan  (Kartikasari  &  Susiati,  2016) tanpa penggunaan pencelupan fiksasi dapat menghasilkan  skor  yang  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  penggunaan  bahan fiksasi tawas, sehingga pewarna alami yang diperoleh dari ekstrak daun mangga dapat mempertahankan  warna  kain  walaupun tanpa fiksator karena ekstrak daun mangga diyakini memiliki kandungan klorofil yang sangat tinggi.
Batik merupakan produk yang digemari masyarakat dengan kearifan lokal serta memiliki harga yang cukup terjangkau. Trend penjualan batik semakin meningkat yang mengakibatkan masyarakat perlu mempertimbangkan untuk  memilih  kain  dengan  motif  yang
baik.  Masyarakat  tetap  ingin  menunjukan kualitas  batik  yang  baik  meskipun permintaan batik saat ini tinggi. Salah satu parameter kualitas batik yang baik yaitu di ketahanan kelunturan warna serta ketajaman  warnanya  (Andriani  et  al.,
2019). Untuk mendapatkan zat warna dengan ketahanan  luntur  warna  yang  baik diperlukan perlakuan fiksasi warna membuat warna tekstil akan menghasilkan warna  yang  tidak  mudah  pudar,  lalu diperlukan selama proses pencelupan atau pencelupan menambahkan bahan yang bisa bertindak  sebagai  mordan  ataupun  fiksasi (pengikat)  pewarna  (Pujilestari,  2016). Pengkatan  warna  atau  penguncian  warna, karena  mengikat  warna  pada  serat  tekstil, harus  dilakukan  agar  warna  lebih  tahan lama,  tidak  luntur,  dan  tahan  gosok  dan cuci. Fiksasi atau penguncian warna adalah suatu  keharusan  karena  memiliki  efek mengikat  warna  pada  serat  tekstil, membuat  warna  lebih  tahan  lama,  tahan luntur, dan tahan gosok.
Pada  pewarna  alami  membutuhkan bahan  fiksasi  yang  terbuat  dari  tawas  dan kapur untuk mencapai intesitas warna yang baik  dan  ketahanan  luntur  yang  tidak mudah pudar. Pemilihan bahan fiksasi yang tidak  membahayakan  lingkungan  dan ekonomis berdasarkan pada sifat zat fiksasi. Selain  itu  menurut  (Rahmah  et  al.,  2017) pigmen flavonoid pada pewarna alami yang ditarik  oleh  tawas  memiliki  hasil  warna kecerahan yang lebih menarik dibandingkan dengan fiksator kapur. Oleh karena itu, pewarnaan menggunakan daun mangga  dengan  fiksasi  kapur  dan  tawas perlu di teliti lebih lanjut. Maka penelitian ini  dengan  tujuan  untuk  mengetahui
pengaruh  konsentrasi  fiksasi  2%,  4%  dan 6%  kapur  dan  tawas  terhadap  ketahanan luntur  warna  kain  batik  dari  ekstrak  daun mangga  ditinjau  dari  gosokan  basah  dan pencucian sabun.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di CV. Batik Akasia  di  Jalan  Imogiri  Timur  Bantul Yogyakarta  untuk  melakukan  penelitian serta pengujian L*,a*,b* kemudian Laboratorium  Tekstil  Universitas  Islam Indonesia  untuk  melakukan  uji  Kualitas Warna.
Bahan yang digunakan meliputi Daun Mangga  Madu  Tua,  Kain  Mori,  TRO (Sabun),  Tawas  dan  Kapur.  Alat  yang digunakan  adalah  Ekstraktor,  Kalorimeter T-59, Peralatan pembatikan.
Desain penelitian yang dilakukan yaitu metode  kuantitatif  yang  disajikan  pada Tabel 1 berikut Tabel 1. Desain Penelitian ( Research
Design) Jenis Zat Fiksasi 2% (x) 4% (y) 6% (z) Tawas (A) Ax Ay Az Kapur (B) Bx By Bz

## Penelitian sebelumnya
Penelitian yang dilakukan oleh (Amalia    Akhtamimi,  2016)  tentang pengaruh  jenis  dan  konsentrasi  zat  fiksasi terhadap  kualitas  warna  menggunakan pewarna  alami  ekstrak  limbah  kulit  buah rambutan, menurut hasil dengan penggunaan  fiksator  tawas  memiliki  nilai tahan luntur warna lebih baik dibandingkan dengan fiksator  tunjung dan kapur dengan uji penodaan dan ketahanan luntur warna, sedangkan  pada  perbedaan  konsentrasi
fiksator menunjukkan bahwa hasil penggunaan  fiksator  dengan  konsentrasi yang  lebih  tinggi  (25  dan  45%)  akan menghasilkan  nilai  yang  semakin  baik dengan uji staining scale dan greyscale .

## Prosedur penelitian
Kain  mori  merupakan  kain  yang digunakan  pada  penelitian  ini.    Dimulai dengan  persiapan  kain  sampel,  kain  mori dipotong ukuran 30cm x 30cm sebanyak 6 potong. Kemudian kain dicanting
menggunakan teknik canting cap.

## Proses Ekstraksi
Proses  ini  dimulai  dengan  pencucian dan  pemisahan  1kg  daun  mangga  dari tangkainya agar dapat dihaluskan menggunakan  blender.  Setelah  diblender lalu  masuk  ke  proses  perebusan  dengan perbandingan  air  1:10.  Kemudian  larutan hasil  dari  proses  ekstraksi  tersebut  diayak dan  dapat  digunakan  sebagai  pewarna alami.

## Proses Pewarnaan
Pada  proses  pewarnaan  ini  dilakukan dengan  pencelupan  kain  batik  di  larutan TRO.  Larutan  TRO  berfungsi  untuk membuka pori-pori kain sehingga pewarna alam dapat lebih meresap.
Dalam penelitian ini, takaran 0,5 gram TRO per 1 liter air digunakan. Kain batik direndam  dalam  larutan  TRO  selama  30 menit. Kemudian rendam kain batik dalam larutan  pewarna  selama  15  menit,  lalu angkat  kain  dan  jemur  di  bawah  terik matahari hingga setengah kering. Kain juga dicelup  ulang  dalam  larutan  pewarna dengan cara yang sama seperti pencelupan hingga 7 kali.

## Proses Fiksasi
Pada  proses  fiksasi  ini  terdapat  dua jenis bahan pengikat yang digunakan dalam
Konsentrasi Zat Fiksasi
proses  pengikatan  meliputi  tawas  dan kapur.  Larutan  tawas  dibuat  dengan menimbang  tawas  yang  divariasikan massanya yaitu 2%; 4%; dan 6% dicampur ke  dalam  1  liter  air  dan  ditunggu semalaman,  lalu  pisahkan  air  larutan beningnya.  Kemudian  ulangi  cara  yang sama untuk membuat fiksasi kapur. Setelah menyiapkan  fiksasi,  kemudian  lanjut  ke proses  pencelupan  kain  batik  ke  masing- masing  larutan  fiksasi  tawas  dan  kapur yang  telah  dibuat.  Kemudian  angkat  kain batik dan tunggu hingga kering.

## Proses Pelorodan
Proses  pelorodan  dimulai  dengan memanaskan  panci  berisi  air  hingga mendidih. Setelah mendidih, soda ditambahkan  ke  70  gram  per  liter  air. Kemudian  dengan  menggunakan  kayu, angkat  kain  dan  turunkan  ke  dalam  panci untuk melelehkan lilin. Setelah lilin hilang, cuci  kain  untuk  menghilangkan  sisa  lilin. Langkah  terakhir  adalah  menjemur  kain batik tanpa terkena sinar matahari.
Pengujian
a. Uji ketajaman  warna L*,a*,b*
Metode pengujian beda warna L*,a*,b* yang digunakan adalah CIELAB
menggunakan  alat  Kalorimetri  T-59, sebuah ruang warna yang mampu menutupi semua  warna  yang  terlihat  dengan  mata. Uji  arah  dan  perbedaan  warna  sesuai dengan  kecerahan  atau lightness dengan corak  warna  ( hue )  dan    kejenuhan  warna ( chroma ) (Haerudin et al., 2017). Warna  yang  berbeda  dihasilkan dengan memperlakukan dengan konsentrasi  yang  berbeda  dari  pewarna alami.  Perubahan  warna  ini  dapat dijelaskan  dengan melihat hasil  pengujian kain yang berbeda warna. Untuk mengevaluasi  perbedaan  warna  ini,  maka perlu  menjalankan  uji  perbedaan  warna sebagai ruang 3 dimensi dan 3 sumbu yaitu L*  yang  menunjukkan  perbedaan  antara terang  dimana  nilai  L*  sebesar  100  dan gelap  dengan  nilai  L*  sebesar  0,  a* perbedaan  antara  warna    hijau    positif  a* dan  warna  merah  positif  a*  dan  b* perbedaan  antara  warna  kuning  positif  b* dan warna biru negatif b* (Ramadhan et al., 2020).
b. Uji ketahanan luntur warna terhadap  Pencucian  sabun  dan Gosokan kain basah Tabel 2. Evaluasi tahan luntur warna terhadap angka – angka Pencucian sabun dan Gosokan kain basah (Evaluation of color fastness against numbers Gray scale and Staining scale) Nilai Tahan Luntur Warna Evaluasi Tahan Luntur Warna 5 Baik sekali 4-5 Baik 4 Baik 3-4 Cukup baik 3 Cukup 2-3 Kurang 2 Kurang 1-2 Jelek 1 Jelek (Lestari et al., 2020)
Pengujian  kain  terhadap  tahan luntur  warna  pada  pencucian  sabun berdasarkan  pada  SNI  ISO  105- C06:2010 (Badan Standardisasi
Nasional,  2010).  Perubahan  warna dinilai  dengan  uji  tahan  luntur  warna dengan  melakukan  pencucian  sabun ( grey scale) sedangkan penodaan warna dinilai  dengan  uji  ketahanan  luntur warna  dengan  gosokan  basah  ( staning scale) (Lestari  et  al.,  2020).  Hasil evaluasi  ketahanan  luntur  warna  pada angka-angka  pencucian  sabum  ( grey scale) dan gosokan basah ( staning scale) disajikan pada Tabel 2.
Pengujian  tahan  luntur  warna  pada pencucian sabun (Gray Scale) dilakukan dengan  menaruh  kain  sampel  di  antara kain putih setelah itu lakukan pengadukan  larutan  sabun  dengan  suhu 40 – 50 °C. Sedangkan pengujian tahan luntur  warna  pada  gosokan  basah (Staining  Scale) dilakukan  dengan  kain putih  dibasahi  dengan  direndam  air. Kemudian  dikeringkan  menggunakan tisu agar lapisan tetap basah dan pasang
hingga  10  kali  pada  penutup  bagian penggosokan.
Pengujian  kualitas  zat  warna dilakukan  berdasarkan  nilai  penodaan dan  perubahan  warna,  yaitu  stabilitas pencucian pada suhu 40°C dan pengujian di laboratorium tekstil Universitas Islam Indonesia. Standar uji kain, standar SNI ISO  0288-2008,  uji  tahan  luntur  warna dan  uji  perbedaan  warna  L  *,  a  *,  b  *. Pada  penelitian  ini  identifikasi  kode cahaya  warna  dilakukan  dengan  uji visualisasi warna CIELAB secara online melalui website encycolorpedia , dengan cara  memasukkan  data  nilai  uji  beda warna  L*,a*,b*  dari  masing-masing variasi perlakuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Ruang Warna CieLAB
Hasil uji perbedaan warna L*,a*,b* dengan  zat  alami  ekstrak  daun  mangga pada kain batik menggunakan zat fiksasi tawas  dan  kapur  dengan  variasi  zat fiksasi    2  %,  4%  dan  6%  ditampilkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Nilai koordinat warna L* a* b* pada zat fiksasi terhadap kain sampel batik (The value of the color coordinates L* a* b* on the fixation agent on the batik sample cloth)
No. Jenis Zat Fiksasi 2% 4% 6% L a b L a b L a b 1 Tawas 75,72 5,68 24,86 77,55 4,90   21,56 76,52 5,05   21,47 2 Kapur 70,80 7,81   27,27 74,13 7,35   25,51 72,46 7,55 24,52
Berdasarkan  Tabel  3,  diperoleh perubahan  warna  pada  kain  sampel ekstrak  daun  mangga  nilai  kecerahan warna pada setiap jenis  dan konsentrasi zat  fiksasi.  Nilai  kecerahan  (L*)  pada kain sampel ekstrak Daun Mangga pada fiksator tawas lebih tinggi dibandingkan
pada  fiksator  kapur.  Nilai  L*  pada fiksator  tawas  berkisar  75,72  –  77,55 sedangkan  pada  fiksator  kapur  berkisar 70,80 – 74,13. Hal ini menunjukkan pada ekstrak daun pohon mangga penggunaan zat  fiksasi  tawas  menghasilkan  warna
lebih cerah pada kain batik dibandingkan dengan zat fiksasi kapur.
Berdasarkan data pada Tabel 3, hasil uji arah dan perbedaan warna L*, a*, b* dari  semua  perlakuan  variasi  jenis maupun konsentrasi zat fiksasi menghasilkan  nilai  a*  positif  (+)  dan nilai b* positif (+). Hal ini menunjukkan bahwa  nilai  notasi  a*  positif  (+)  arah warna  ekstrak  daun  mangga  dominan merah dengan nilai notasi a* positif (+) tertinggi dihasilkan zat fiksasi kapur 2% sebesar 7,81.
Berdasarkan  Tabel  3,  diperoleh hasil  uji  warna  dengan  nilai  notasi  b* positif (+). Hal ini menunjukkan bahwa
warna  pada  ekstrak  daun  mangga menunjukkan arah warna yang
dihasilkan ke arah kuning. Adapun nilai notasi  b*  positif  (+)  tertinggi  pada konsentrasi  2%  dihasilkan  pada  zat fiksasi  kapur  sebesar  27,27  dan  zat fiksasi  tawas  nilai  notasi  b*  positif  (+) sebesar 24,86.

## Identifikasi Kode dan Cahaya Warna
Pada penelitian ini identifikasi kode dan cahaya warna ekstrak Daun Mangga dengan  zat  fiksasi  tawas  dan  kapur sebagai  zat  pewarna  alami  pada  kain batik,  data  uji  ini  diambil  dari  Tabel  3. Berikut  merupakan  hasil  identifikasi kode dan cahaya warna:

## Tabel 4. Hasil pengamatan visual pantone color pada kain batik (Pantone color
visual observations on batik cloth)
No Variasi Perlakuan Penelitian Visualisasi Warna Kode Warna Cahaya Warna Zat Fiksasi Massa Zat Fiksasi (g) 1. Tawas 2% Heksadesimal #d5 b68d Brown 2. Tawas 4% Heksadesimal #d 9bb92 Brown 3. Tawas 6% Heksadesimal #d 5b896 Brown 4. Kapur 2% Heksadesimal #cc a77c Brown 5. Kapur 4% Heksadesimal #d4 b088 Brown 6. Kapur 6% Heksadesimal #cf ac85 Brown Berdasarkan  data  pada  Tabel  4 identifikasi kode dan cahaya warna dari ekstrak  daun  mangga  pada  kain  batik
menggunakan  fiksasi  tawas    dan  kapur semuanya menghasilkan warna brown.
Uji  ketahanan  luntur  warna  pada pencucian dan gosokan
Pengujian kualitas warna dilakukan di  uji  kualitas  warna  di  Laboratorium Tekstil  Universitas  Islam  Indonesia
berdasarkan  standar  uji  tekstil  dengan nilai  penodaan  dan  perubahan  warna yaitu  ketahanan  luntur  warna  pada pencucian  sabun  dan  ketahanan  luntur warna pada gosokan basah.

## Tabel 5. Hasil pengujian ketahanan luntur warna terhadap pencucian sabun dan
Gosokan Basah (Test results of color fastness to Gray scale and Staining scale)
No Variasi Perlakuan Penelitian Uji Ketahanan Luntur Warna Jenis Zat Fiksasi Konsentrasi Zat Fiksasi Pencucian Sabun (Gray Scale) Gosokan Kain Basah (Staining Scale) 1 Tawas 2% 4 4 2 4% 4 4-5 3 6% 4 4-5 4 Kapur 2% 3-4 4 5 4% 3 4-5 6 6% 4 4-5
Berdasarkan  pada  Tabel  5  yang menyajikan  data  hasil  uji  tahan  luntur warna  pewarna  alami  daun  mangga dengan  ketahanan  luntur  warna  pada pencucian sabun (Gray Scale), penggunaan konsentrasi zat fiksasi pada perlakuan  fiksasi  kain  batik  di  celup dengan  fiksator  tawas  maupun  kapur. Pada  zat  fiksasi  tawas  dengan  pewarna alami daun mangga pada konsentrasi zat fiksasi  2%,  4%  dan  6%    terhadap pencucian sabun diperoleh nilai 4 (baik).
Sedangkan  ketahanan  luntur  warna pada  pencucian  sabun (Gray  Scale) untuk zat fiksasi kapur pada konsentrasi dengan  zat  fiksasi  2%  menghasilkan nilai  3-4  (cukup  baik),  kemudian  pada konsentrasi  4%  nilai  ketahanan  luntur warna  di  peroleh  3  (cukup).  Lalu  pada konsentrasi 6% mendapatkan nilai yang diperoleh 4 (baik). Hasil pengujian yang disajikan  Tabel  5  menunjukkan  bahwa ketahanan luntur dengan nilai rata-rata 4
(baik) terhadap pencucian dengan fiksasi dengan konsentrasi yang berbeda. Menurut penelitian tentang
pengaruh  zat  fiksasi  pada  ekstrak  daun mangga  terhadap  warna  tekstil ditinjau dari  ketahanan  luntur  warna  terhadap keringat,  terlihat  bahwa  penggunaan fiksator  kapur  menghasilkan  kualitas warna  yang  lebih  menarik  daripada bahan  fiksasi  tunjung.  Karena  fiksator kapur  memiliki  kandungan  alami  yang berasal dari bahan alami serta menggunakan  pewarna  alami  yaitu ekstrak daun mangga sehingga sehingga tertarik  secara  langsung  karena  sama- sama  menggunakan  bahan  alami  untuk bereaksi  tanpa  melakukan  perubahan apapun.  Oleh  karena  itu,  bahan  fiksasi kapur  telah  menunjukkan  bahwa  kapur memiliki  kemampuan  yang  lebih  tinggi untuk  mengikat  ataupun  memperbaiki perlindungan  warna,  terutama  untuk tanaman  yang  memiliki  klorofil  seperti
daun  mangga  (Kartikasari    Susiati,
2016). Berdasarkan pada Tabel 5
menyajikan  data  hasil  uji  tahan  luntur warna  pewarna  alami  daun  mangga dengan  ketahanan  luntur  warna  pada gosokan  kain  basah (Staining  Scale) perlakuan  fiksasi  tawas  maupun  kapur terhadap  ketahanan  luntur  warna  kain batik.  Hasil  uji  tahan  luntur  warna pigmen daun mangga bahwa  ketahanan luntur warna kain batik pada konsentrasi 2%  dengan  menggunakan  zat  fiksasi tawas  pada  pencucian  gosokan  kain basah    diperoleh  nilai  4  (baik), selanjutnya pada konsentrasi 4% dan 6% Gosokan  Kain  Basah  memperoleh  nilai 4-5 (baik).
Menurut      (Haerudin    Farida, 2017)  menunjukkan  bahwa  pada  zat fiksasi  larutan  Tawas  terdapat  AL 3+
menyebabkan ikatan antar ion mengandung  tannin  bergabung  dengan serat  untuk  membuat  molekul  zat pewarna alami dalam serat menjadi lebih besar.  Hal  ini  dapat  memperkuat ketahanan pudar karena molekul pewarna  alami  akan  sulit  keluar  dari pori-pori serat.
Sedangkan  perlakuan  fiksasi  pada Kapur  dengan  konsentrasi  zat  fikasasi 2% pada pencucian Gosokan Kain Basah (Staining Scale) diperoleh nilai 4 (baik), selanjutnya pada konsentrasi 4% dan 6% Gosokan  Kain  Basah  memperoleh  nilai 4-5 (baik). Dari hasil pengujian menunjukkan  bahwa  ketahanan  luntur warna  pada  gosokan  basah  terdapat perbedaan konsentrasi zat fiksasi memiliki nilai  rata-rata yaitu 4-5 (baik).
Hasil  Uji  ini  menunjukkan  bahwa pada  Uji  TLW  pencucian  sabun  dan gosok basah menurut SNI bisa dikatakan baik.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian (Ilmi    Sudiarso,  2020)  mengenai ketahanan luntur warna  kain  batik  yang menggunakan zat warna alami daun suji, menurut  hasil  uji  tahan  luntur  warna pada  gosokan  kain  basah,  hasilnya tampak  baik.  Nilai  tersebut  di  atas kualitas  minimal  SNI  batik  yang dipersyaratkan. Oleh karena itu pada saat uji  tahan  luntur  warna  gosokan  kain basah mendapatkan nilai dengan terakomodir  baik  sekali  yaitu  dengan nilai 5. Sedangkan untuk nilai pencucian sabun mendapatkan nilai 4-5 (baik), hasil uji  tahan  luntur  warna  untuk  gosokan kain  basah  dinilai  dengan  penilaian kelunturan dan pencucian sabun dilakukan  dengan  penilaian  penodaan . Untuk daun pandan wangi, jumlah yang di  dapat  di  bawah  dari  daun  suji  yaitu cukup baik (3-4). Dibandingkan dengan menurut  persyaratan  mutu  SNI  RSNI3 8302:2016, hasil penelitian ini sekarang lebih  baik.  Sehingga  dapat  dikatakan sangat  mungkin  dan  aman  jika  dicuci dengan  sabun  (Badan  Standardisasi Nasional, 2019).

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  yang  dilakukan menunjukkan bahwa daun mangga dapat digunakan sebagai pewarna alami batik. Hasil uji arah warna berupa warna terang dari setiap sampel adalah warna Brown . Hasil  uji  tahan  luntur  warna  sabun cuci  dan  gosok  basah  menunjukkan bahwa  bahan  pengikat  tawas  memiliki nilai tahan luntur warna yang lebih baik daripada  bahan  pengikat  kapur.  Nilai
Gray scale dan Staining scale menunjukkan  hasil  yang  semakin  baik pada  konsentrasi  fiksasi  6%.  Pada  zat fiksasi tawas dan kapur memiliki sedikit perbedaan warna. Oleh karena itu, maka diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap  ketahanan  luntur  warna  zat fiksasi tawas dan kapur dengan pewarna ekstrak  daun  mangga  terhadap  gosokan kain kering dan sinar matahari pada kain batik.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Saya  ingin  menyampaikan  terima kasih kepada Ibu Dr. Eni Budiyati,S.T.,M.Eng selaku Ketua Program Studi Universitas Muhammdiyah  Surakarta  serta  semua pegawai terutama yang ada di CV. Batik Akasia.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  R.,    Akhtamimi,  I.  (2016). Studi pengaruh jenis dan konsentrasi  zat  fiksasi  terhadap kualitas  warna  kain  batik  dengan pewarna  alami  limbah  kulit  buah rambutan (Nephelium lappaceum).
Dinamika  Kerajinan  Dan  Batik:
Majalah Ilmiah , 33 (2), 85. https://doi.org/10.22322/dkb.v33i 2.1474
Andriani,  M.,  Permana,  I.  D.  G.  M., Widarta, I. W. R. (2019). Pengaruh
Suhu  dan  Waktu  Ekstraksi  Daun Belimbing  Wuluh  (  Averrhoa bilimbi  L  .)  Terhadap  Aktivitas Antioksidan Dengan Metode Ultrasonic  Assisted  Extraction  ( UAE ). Jurnal Ilmu Dan Teknologi
Pangan , 8 (3), 330–340.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2010). SNI  ISO  105-C06:2010  Tekstil  – Cara  uji  tahan  luntur  warna  – Bagian  C06:  Tahan  luntur  warna terhadap pencucian rumah tangga
dan komersial .
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2019).
SNI 8302:2016 Batik tulis – Kain – Ciri, Syarat Mutu dan Metode uji . http://sispk.bsn.go.id/SNI/DetailS NI/12347
Haerudin, A.,  Farida. (2017). Limbah serutan  kayu  matoa  (Pometia pinnata)  sebagai  zat  warna  alam pada  kain  batik  katun  Matoa (Pometia Pinnata) Wood Shavings as The Natural Color Substance of Cotton Fiber Batik. D i n a m i k a K e r a j i n a n d a n B a t i K , 34 , 43–52.
Haerudin, A., Pujilestari, T.,  Atika, V.
(2017).  Pengaruh  jenis  pelarut terhadap  hasil  ekstraksi  rumput laut  Gracilaria  sp.  sebagai  zat warna alam pada kain batik katun dan sutera. D i n a m i k a K e r a j i n a n d a n B a t i K , 34 , 0–5.
Ilmi,  A.  N.,    Sudiarso,  A.  (2020).
Ketahanan  Luntur  Kain  Batik Dengan Pewarna Alami daun suji.
Seminar  Nasional  RIset  Dan Teknologi  (SEMNAS  RISTEK ,
2 (2), 138–142.
Kartikasari, E.,  Susiati, Y. T. (2016).
Pengaruh  fiksator  pada  Ekstrak Daun  Mangga  dalam  pewarnaan Tekstil Batik ditinjau dari Ketahanan luntur warna terhadap keringat . 2 (1), 136–143.
Lestari,  D.  W.,  Atika,  V.,  Isnaini,  I.,
Haerudin, A.,  Arta, T. K. (2020). Pengaruh  pH  Ekstraksi  pada Pewarnaan Batik Sutera Menggunakan  Pewarna  Alami Kulit  Kayu  Mahoni  (Switenia Mahagoni). Jurnal Rekayasa Proses , 14 (1), 74–81. https://doi.org/10.22146/jrekpros. 54439
Pujilestari,  T.  (2016).  Review:  Sumber dan Pemanfaatan Zat Warna Alam untuk Keperluan Industri. Dinamika  Kerajinan  Dan  Batik: Majalah Ilmiah , 32 (2), 93. https://doi.org/10.22322/dkb.v32i
2.1365
Rahayu,  M.,  Kuncari,  E.  S.,  Rustiami, H.,  Susan, D. (2020). Utilization of plants as dyes and natural color binder  in  traditional  pringgasela woven fabric, East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. Biodiversitas , 21 (2),  641–636.
https://doi.org/10.13057/biodiv/d2 10228
Rahmah,  N.,  Wignyanto,  W.,    Hafiz, M.  (2017).  Pemanfaatan  daun mangga  arum  manis  (  Mangifera
Indica  Linn)  sebagai  pewarna alami  tekstil  Utilization  of  Arum Manis  Mango  Leaves  (Mangifera Indica  Linn)  as  Textiles  Natural dyes. Jurnal Teknologi Pertanian , 18 (2), 75–82. https://doi.org/10.21776/ub.jtp.20 17.018.02.08
Ramadhan, F. H., Dewi, E. N.,  Anggo, A. D. (2020). Pengaruh perbedaan konsentrasi ekstrak pewarna alami rumput  laut  (Sargassum  sp.) terhadap  mutu  warna  kain  katun batik. Jurnal  Ilmu  Dan  Teknologi Perikanan , 2 (2), 42–49.